76 
van de alumininm-mengkristal-pliase, dat bij de gewone temperatuur 
slechts een paar atooinprocenten bedraagt, en op grond van het 
feit, dat de electrolyt c practiscli geen kwik bevat, kan verwaciit 
worden, dat de lijn c, s, I slechts uiterst weinig lager dan het punt 
a gelegen is, maar wanneer zooals hier bij deze onderzoekingen 
de electrolyt een oplossiïig is, waarop het geactiveerd aluminium 
inwerkt, en het metaal dus wordt aangetast ondei' afscheiding van 
kwik, dan zal, of door verstoring, of door verandering van de samen- 
stelling der inetaalphase)! de potentiaal toch te weinig negatief worden 
gevonden, tenzij de vormingstoestand van de waterstof dit effect op kon 
heffen. Daar echter de koëxisteerende electrolyt \'an het driephasen- 
evenwicht in het stelsel Al-H-electrolyt stellig zéér stei'k eenzijdig 
aan den alumiiiinmkant ligt, kan de vormijigstoestand van de water- 
stof hier geen noeinenswaardigen invloed op de potentiaal uit- 
oefenen. Onze conclusie is dus dat de waargenomen maximum 
negatieve potentiaal minder sterk negatief zal zijn dan die van het 
zuivere aluminium in den innerlijken evenwichtstoestand. Is de 
electrode plaatselijk reeds geheel verkwikt, dan zal de potentiaal 
natuurlijk veel te weinig negatief gevonden worden. De meest 
negatieve potentiaal werd gex onden door een met kwik geactiveerde 
Al-electrode te dompelen in een zuivere AlASOjj-oplossing. Deze 
bedi'oeg — J ,58 t. o. v. de IN kaloniel-electrode of Eh = — 1,29. 
Zuiver aluminium is altijd in edele richting verstoord en daaraan 
danken wij de bruikbaarheid van dit metaal voor allerlei technische 
en huishoudelijke doeleinden. Zuiver aluminium in den innerlijken 
evenwichtstoestand zon n.1. voor deze doeleinden even onbruikbaai' 
zijn als magnesium en calcium. 
Fig. 3. 
